l336 ACADÉMIE DKS SC1E>CKS. 



CHIMIE GKMîRALH. — Sur les pi'opriclés /iiai;iic/ifj(ii's des combinaisons 

 du bore et du inaiigaucse. Note de M. Bivkt i)i' Jass«x.\ki\, présentée 

 par M. H. Moissan. 



Ileusler(') a signalé les propriétés iiiagnéti(|ues des coniljiaaisons du 

 manganèse avec l'étain, l'arsenic, lantiiaolne, le ])isiuutli. le bore et l'alii- 

 uiiniimi, ainsi (jue la variation de ces propriétés a\ec la composition des 

 alliages étudiés. En particulier, la perméabilité des bronzes contenant du 

 manganèse et de r;iliiminium est maxima lorsque les proportions de ces 

 métaux sont dans le rapport de leurs poids atomiques. 



La réduction des oxydes du manganèse par le bore au four électrique 

 permet d'obtenir des fontes contenant jusqu'à 28,6 p. loo de bore et dont 

 on peut séparer deux borures définis MnB etMnB" ('). Ces fontes sont plus 

 ou moins altirables |)ar un aimant et leurs propriétés magnétiques varient 

 avec leur teneur en bore. 



Elles fondent, en s'oxydant à l'air, à une température trop élevée pour 

 qu'il soit possible d'opérer dans le vide et la difticulté de les obtenir en 

 lingots de dimensions convenables oblige à les étudier sous forme de 

 poudres. 



Les fontes étudiées, qui se pulvérisent avec l.icilité, ont été laïuisées avec soin et des 

 poids égaux ont été successivement introduits dans un luèuic tube de verre et tassées sans 

 compression jusqu'à volume invariable pour chaque échantillon, Le tube de verre a été 

 introduit dans la partie centrale d'une bobine magnétisante et les variations du flux 

 d'induction lorsqu'on interrompait le courant inducteur ou lorsqu'on retirait le tube 

 contenant la fonte ont été mesurées au moyen d'une bobine auxiliaire placée dans le 

 circuit d'un galvanomètre balistique. Des mesures ont été laites en même temps avec 

 les borures délinis MnB et .AlnB- préparés au moyen des tontes précédentes et avec de 

 la limaille de fer doux tamisée de la même façon, în-illanle ou oxydée superficiellement. 



Les déviations obtenues sur l'échelle lumineuse du galvanomètre en retirant le tube 

 de verre ont été les suivantes : 



Jiilcnsilé du i-ouraiil irwlmteur. o-ii"I",ii o-""l',iij o'uni^-â 



Fonte à 1,4 0/0 de bore o""" """" o 



— à 4 0/0 — 000 



— à 7,7 0/0 — '.434 



('1 Heusllu, Zcit. f. ««^'cir. C/i. W'il. i.jo', , p. .jbo. 



i^} BlNliTUt; Jasso>m;ix, L'. Sur. cli. 1. t. XXW . njn'i. p. 10:2. 



rniu 



I 



